Dle toho rozdělil jsem svoji práci na tři díly: prvý jedná o volbě 
a přípravě vhodného materiálu, ve druhém pojednávám o rozdílu obou la- 
tentních obrazu na deskách gelatýnových a pojidla prostých deskách, a 
třetí díl týče se vlivu atmosféry na oba latentní obrazy a to opět na obou 
druzích svrchu jmenovaných desek. 
I. Volba a příprava materiálu. 
Jak jsem na začátku uvedl, rozhodl jsem se zkoumati latentní obrazy 
výhradně na bromidu stříbrnatém, jakožto látce nej častěji ve fotografii 
užívané a také z toho důvodu, že je rozdíl mezi haloidy stříbra, a nechtěl : 
jsem tudíž věci komplikovati, ponechávaje si zkoumání o jiných haloidech ; 
s téhož stanoviska pro práci příští. 
Při většině prací na deskách gelatýnových bývá používáno materiálu, 
nacházejícího se v obchodu. Myslím však, že není docela správno používali ; 
výhradně tohoto materiálu, neboť nevíme bezpečně, jakých přísad to- i 
várníci k deskám přidávají a jaké látky vedle bromidu draselnatého se , 
v deskách nacházejí. Uvedu později některé příklady, ze kterých vy¬ 
svitne, jaký je někdy při různých reakcích rozdíl mezi deskami z různých 
továren pocházejících. Používal jsem proto při své práci několik druhu 
desek v obchodě se nacházejících (pracováno bylo na deskách z to¬ 
váren francouzských: Lumiere, Jougla, anglických: CadetV 
Imperiál, Edward, německých: Agfa, Schleussner, Perutz, 
Hauff, Jahr.), s kterými byly konány všechny nej důležitější pokusy, 
ostatní' konal jsem vždy aspoň na dvou různých deskách. ^ Vedle toho 
však bylo ke všem pokusůpi použito desek, které jsem si sám zhotovil, > 
obsahujících pouze bromid stříbrnatý, málo citlivý (7—8° Scheiner.). 
Ke zhotovení desek bylo použito emulse dle Hendersona, která 
dává velmi čistě, ač poněkud tvrdě pracující desky. Byly připraveny 
dva roztoky: í 
A: 2 g rozstříhané Ederovy Winterthurské gelatýny byly na vodní 
lázni rozpuštěny v 75 cm 3 vody, načež přidány 3 g uhličitanu ammonatého 
a po vyšumění 22 g bromidu ammonatého; dále přidáno 200 cm? alkoholu 
(92%) a 9 cm? ammoniaku (spec. hmota = 0.91). 
B: 30 g dusičnanu stříbrnatého rozpuštěno ve 150 cm? vody. 
Na to oba roztoky v temné komoře slity za stálého míchání do¬ 
hromady a ponechány 8 hodin při teplotě asi 18° C, za občasného pro-, 
třepávání, ke zraní. Mezitím dalo se 40 g téže gelatýny nabobtnati ve vodě 
asi y 2 hod., tato pak odlita, nabobtnalá gelatýna na vodní lázni rozpuštěna 
a ke slabě zahřáté hoření emulsi přidána. Po té byla emulse nalita na 
studenou porcelánovou misku, rozřezána na nudličky a v tekoucí vodě: 
promyta. Na to byla při teplotě asi 40° rozpuštěna, profiltrována a na 
skleněné desky formátu 13 X 18 cm nalita. Na jednu desku bylo po- 
užito 12 cm 3 emulse. 
XXVII. 
